Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Předení vlny na kolovrátku a na vřetánku
aneb cesta vlny od ovečky k přadénku

Kateřina Rodinová

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 7133. publikaci

Fotografie v knize a na obálce RNDr. Helena Grocholová, MA Kateřina Rodinová, MA Jan Rodina
Texty MA Kateřina Rodinová
Sazba a grafická úprava Mg.A Kateřina Krédlová
Odpovědná redaktorka Ing. Jana Minářová

Počet stran 64
První vydání, Praha 2019
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
© Grada Publishing, a.s., 2019
Cover Design © Kateřina Krédlová, 2019

Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorkou ověřeny, přesto za ně nelze převzít zodpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-271-2664-4 (ePub)
ISBN 978-80-271-2663-7 (pdf)
ISBN 978-80-247-3323-4 (print)

ÚVOD

Přadlenka z pevnosti Eketorp, Švédsko

Když jsem sama začínala příst na starém kolovrátku, zjistila jsem, že není jednoduché upříst měkkou jemnou přízi vhodnou na pletení nebo naopak pevnou na pletení ponožek či na osnovu ke tkaní. Práce se mi nedařila a já zjistila, že jsou důležité nejen zručné ruce přadleny, ale také znalost toho, jaký druh vlny použít, jak ji správně připravit a jaký kolovrátek je k danému typu příze nejvhodnější, a že staré vřeteno fungující již od pravěku vůbec neupadlo v zapomnění.

S technikou předení jsem se poprvé seznámila před 15 lety při mém studiu starých textilních technik na Bäckedals Folkhogskole ve Švédsku, kde tradice zpracování ovčí vlny a chov původních plemen ovcí přetrvává do dnešních dnů. Také v naší zemi zažívá předení ovčí vlny na kolovrátku, barvení vlny, plstění a tkaní v posledních letech renesanci a stává se hobby koníčkem nebo příjemnou relaxační či terapeutickou činností.

Proto jsem se rozhodla všem zájemcům o předení a zpracování ovčí vlny své dosavadní zkušenosti shrnout do knížky, kde naleznou rady, jak si ovečku sami ostříhat, jakým způsobem si její vlněné rouno vytřídit a vyprat, jaký kolovrátek a typ vřetena si vybrat. V knize předkládám návod, jak ovčí vlnu česat, příst a seskávat. Pro snadnější pochopení doplňuji text, který se neobejde bez technického názvosloví a výrazů, s názornými obrázky.

Ráda bych poděkovala sociálně terapeutické dílně Momo v Chrudimi, která mi zapůjčila kolovrátky k užívání a poskytla mi prostor pro focení.

Děkuji také všem přadlenkám, které ukazují různé techniky zpracování ovčí vlny a předení na svých blozích (doporučuji na Googlu–vlněnky) či na internetových stránkách Youtube, které mne inspirovaly k dalšímu tvoření s vlněnými vlákny. Své mamince děkuji za to, že z mých ručně předených přízí dokáže uplést nádherné čepice či šály.

V neposlední řadě děkuji svému nejmilejšímu muži, který mi byl při psaní knihy velikou oporou a hlavním konzultantem. Děkuji mu, že ochotně nafotil jednotlivé postupy zpracování a předení ovčí vlny a že má stále tu trpělivost stříhat naše ovečky ovčáckými nůžkami.

1.OVČÍ VLNA

Shetlandské ovečky mají velice jemnou aměkkou vlnu široké škály barev nejjemnější ze všech anglických plemen (autor RNDr. Helena Grocholová, klub chovatelů plemene shetlandská ovce, www.shetlandskaovce.webnode.cz)

Ovčí vlna patří knejstarším přadným materiálům adíky svým vynikajícím vlastnostem je stále žádaná na světovém trhu. Ne každá vlna je však vhodná ktextilnímu zpracování.

Není vlna jako vlna. Ovčí vlna zrůzných plemen může být odlišné kvality, vzhledu, délky, pevnosti. Drobní chovatelé často chovají ovce pouze na maso, tudíž plemena svýbornou masnou užitkovostí, ale svlněným rounem, které se svými vlastnostmi nehodí kpředení nebo plstění (záleží na konkrétním plemenu, např. vlna zovečky suffolk se dobře plstí).

Naproti tomu se tato vlna, která má vysokou pružnost akadeřavost, výborně uplatní jako izolační materiál nebo výplň. Plemena skvalitní vlnou vhodnou kvýrobě textilu jsou označována jako vlnařská nebo skombinovanou užitkovostí, jak na maso, tak také na vlnu. Nejznámějším vlnařským plemenem sjemnou vlnou vhodnou kvýrobě oblečení aspodního afunkčního prádla je ovce merino.

Pastevecký kabát (tzv. guba) utkaný zručně předené příze

Typickými vlnařskými plemeny, chovanými také unás, jsou anglická dlouhovlnná plemena Romney aLeicester nebo Shetlandské ovce sjemnou zkadeřenou vlnou, ze které se vyrábí tradiční anglické tvídy. Za naše původní vlnařská plemena se považuje ovečka Šumavská aValaška.

Vlněné rouno se skládá zrůzných typů vlasů, které se od sebe svou kvalitou liší. Rozlišuje se podsada, pesík apak ještě mrtvý vlas. Podsadové vlasy jsou kratší ajemnější, často velmi zakroucené, pesíky jsou vlasy delší, hrubší, pevnější amálo zakroucené (vlnité) až téměř rovné. Mrtvé vlasy jsou pak ty nejhrubší krátké arovné vlasy.

Vlna jedné ovce se skládá převážně zjednoho druhu vlasu nebo je smíšená, kdy ji tvoří jak výrazná podsada, tak irůzné typy pesíků (vtomto případě lze podsadu od pesíku dobře tahem oddělit).

Tak například kvalitní jemná vlna zmerinových ovcí je tvořena převážně podsadou, dlouhá alesklá vlna zejména anglických plemen ovcí je tvořená dlouhými pesíky anevýraznou podsadou. Naše Valaška aŠumavská ovečka má vlnu smíšenou. Zjejich rouna se dá tedy získat jak polojemná podsadová vlna, tak idlouhý pevný vlas vhodný kpředení pevné nitky.

1.1.STŘÍHÁNÍ

Ovčí stříž se provádí jednou, udlouhovlnných plemen dvakrát do roka. Za nejvhodnější dobu stříže se uvádí duben, dvojstřižné ovce se stříhají po druhé koncem září či začátkem října.

Ovčácké nůžky

Doba stříhání musí být naplánovaná také podle bahnění, popřípadě kojení ovcí. Je potřeba si uvědomit, že sestřižení kožichu ovce je citelný zásah do jejího hospodaření stělesným teplem, aproto je nutné po stříži ovce dobře krmit, aby se nenachladily (zvláště na podzim).

Pokud se chystáte ostříhat ovečky sami, můžete to zkusit nejprve ovčáckými nůžkami. Není to nijak obtížné, oproti práci selektrickým strojkem je to práce klidnější, ahlavně pomalejší. Ruční stříž ovečky může trvat 0,5 – 1 hod vzávislosti na vaší zručnosti, zatímco strojní stříž okolo 1 minuty.

1.2.TŘÍDĚNÍ VLNY

1.3.PRANÍ SUROVÉ VLNY

Praní bez čistícího prostředku

Praní vpracím prostředku

Praní vpračce

1.4.SUŠENÍ VYPRANÉ VLNY

1.5.USKLADNĚNI VLNY